^788. OEi. Nov. Dec. 
Iir. Uti min afhandling (Litt. E) har jag 
anmärkt, huru fom Hvitkokningen ej lyckas, 
dä Vinlien eller des fyra förut innehåller up- 
löil Koppar 5 af orfak at den fvarta fällning, 
fom härvid upkommer, beftär af Tenn, in- 
blandadt med reduoeradt Koppar-pulver. Lika- 
kdes har Herr Baron von Gedda funnit, at 
en fådan folution ej fedsvmera velat lyckas til 
hvitkokning , ehuru Metallijkt Tenn , och en ny 
blank Koppar Jkif va bli f vit ilagda. Och eme- 
dan härvid ännu äterltod at utröna, om en 
fådan uplösning bordo anfes för aldeles odug- 
lig 
uplosningen hade förlorat all grönfka. Sedan den 
précipiterade Kopparen hade fatt fig til botten, vi- 
fte uplosn ngen, med Alkali volatile, intet fpär af 
Koppar, men gaf däremot et ymnigt nederllag, 
af hvit Tennkalk» Denna uplösning deltes i 3 de- 
lar. I den forfta (A), lades en blank Kopparfkif- 
va, jämte Tennfolium; i den andra (B), blank 
Koppar, jåmte en Järnfkifva, och i den tredje (C;, 
lades en blank Kopparik.ifva enfam. Alla 3 förva- 
rade^ i val tiltapta flalkor, fom därmed voro fyll, 
da, och lämnades at ftå i medelvarme några tim- 
mar. Därefter fanns Kopparen i (A) vara med en 
t^meligeti jåmn och blank , men något mörk el- 
ler blåaktig Tennhinna ofverdrai^en. I (B) var 
Kopparen lika.ä, men mera ojämnt ofverdragen, 
hvareraot Järnet var ofveralt väl förtennt. Då tla- 
fl^an därpå ftäldes i lindrig digeftions värme, bJef 
af ven Kopparen jämnare ofverdragen med en vac- 
ker Tennhinna. Kopparen i flalkan (C) var alde- 
les oförändrad. Det är angeläget at denna Tenn- 
\jplosning i Vitriolfyra , förvaras i tilfluten flafka, 
ty i open luft tager den uplöfra Tennkalken fnart 
en högre calcinations grad, och är därefter i (länd, 
at til måttning förena fig med Vitriolfyran ; hvil- 
ken förening iitgor et mycket fv^rloft medelfalt, 
fom i form af hvitt pulver aifkiljes. Denna decom- 
pofition päfkyndas mycket genom värme» 
